120 Gesarntntsitzung 



auf sehr kurze Zeit der Weifsgluht ausgesetzt, so hatte sie 

 die grofse Dichtigkeit von 7,986 angenommen, aber noch die 

 krystallinische Struclur behalten, welche sie vor dem starken 

 Glühen zeigt. 



Die amorphe Tantalsäure, welche durch plötzliche Behand- 

 lung des Chlorids mit Wasser erhalten worden, zeigte eine 

 ähnliche Dichtigkeit wie die krystallinische Säure, welche aus 

 dem Chlorid durch einen lange dauernden Einflufs der feuch- 

 ten Luft bereitet worden war. Erstere hatte eine Dichtigkeit 

 von 7,280; letztere von 7,284. Andere aus dem Chlorid er 

 haltenen Mengen von Tantalsäure zeigten, je nachdem sie einer 

 mäfsigen Rolhgluht kürzere oder längere Zeit ausgesetzt wor- 

 den waren, andere Dichtigkeiten, nämlich 7,028; 7,039; 7,12ö 

 und 7,529. Wurden diese einem sehr heftigen sechsstündigen 

 Kohlenfeuer ausgesetzt, so erreichten sie das hohe specifische 

 Gewicht 7,851. Dem Feuer des Porcellanofens ausgesetzt, ver- 

 ringerte sich die Dichtigkeit bis auf 7,783. 



Um die Zunahme der Dichtigkeit bei einer aus denn Chlo- 

 rid erhaltenen amorphen Tanlalsäure von dem geringen speci- , 

 fischen Gewichte 7,109 durch erhöhte Temperatur zu verfol- 

 gen, wurde dieselbe einem immer stärkeren und anhaltenderen 

 Kohlenfeuer ausgesetzt. Sie erhielt dadurch nach und nach 

 folgende Dichtigkeiten: 7,274; 7,383; 7,529; 7,536; 7,914 und 

 endlich 7,9944. Sie halte eine deutliche krystalllnisthe Struclur 

 angenommen, welche sie aber wieder verlor, als sie dem Feuer 

 des Porcellanofens ausgesetzt wurde; die Dichtigkeit derselben 

 verminderte sich dadurch ; sie zeigte nämlich dann das specifische 

 Gewicht 7,652. W^enn nun auch die Tantalsäure durch difc 

 lange dauernde Einwirkung des Feuers des Porcellanofens nicht 

 zur Schmelzung gekommen ist, so ist sie doch in einen ähn- 

 lichen Zustand versetzt worden, wie z. B. der geschmolzen* 

 Granat, der ein leichteres specifisches Gewicht hat, als der ia 

 Natur sich findende krystallisirte Granat. 



Eine Tantalsäure von der gröfslen Dichtigkeit wurde er- 

 halten, als die Säure, welche der Hitze dts Porcellanofens 

 ausgesetzt gewesen war, mit saurem schwefelsauren Kali zu»- 

 sammengeschmolzen wurde, wodurch sie wiederum eine kry- 

 stallinische Structur erhielt, und zum zweiten Male dem Feu^r 



